Estudio de las variables de proceso en el envejecimiento de rines
Autor: Sánchez León, Lina Mercedes
Asesor: Cuéllar Burgos, Alneira (Thesis advisor)
Fecha: 2003
Programa: Bogotá - Medicina -Fisioterapia
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: En la siguiente pasantia se estudiaron las variables de proceso para el envejecimiento térmico de rines elaborados por la empresa Madeal S.A. a partir de la aleación Aluminio Silicio al 7% (AlSi 7) Para ello se realizaron pruebas fisicoquímicas que permiten evaluar la incidencia de las variables de proceso tales como: Prueba de tensión (destructivo) realizada en la máquina universal de pruebas(22). Prueba de dureza, determinada con en el durómetro Equiotuip(21). Prueba de impacto (destructivo), las cuales fueron realizadas por personal de Madeal.(28) La composición química se valoró espectro-métricamente en el equipo ARL 121. También se apreció la efectividad del tratamiento térmico, por medio de un análisis metalográfico realizado al rin en proceso y al producto terminado; teniendo en cuenta que el proceso de envejecimiento se produce en la unidad de pintura, se observó adicionalmente la incidencia en las características de la misma analizando su comportamiento por medio de pruebas como: cámara salina, adherencia de la pintura, y resistencia a la corrosión por solventes (13-14-15). Todos los procedimientos efectuados se realizaron según los manuales de instrucción usados por Madeal y tomados de las normas ASTM. Se evaluaron las condiciones paramétricas actuales de tratamiento termico por medio del programa SAS (Statistics Análisis Sistem), que nos permite relacionar las variables analizadas con los diferentes tratamiento dados a las muestras. / Abstract: In the following internship the process variables were studied for the thermal aging of rines elaborated by the company Madeal CORP. starting from the alloy Aluminum Silicon to 7% (AlSi 7) For they were carried out it tests physical-chemical that allow to evaluate the incidence of the such process variables as: Test of tension (destructive) carried out in the universal machine of test (22). Test of hardness, certain with in the durómetro Equiotuip(21). Proves of impact (destructive), which were carried out for personal of Madeal. (28) The chemical composition was valued spectrum-metrically in the team ARL 121. The effectiveness of the thermal treatment was also appreciated, by means of an analysis of the change in the microstructure carried out to the rin in process and to the finished product; keeping in mind that the aging process takes place in the unit of painting, it was observed the incidence additionally in the characteristics of the same one analyzing its behavior by means of tests as: saline camera, adherence of the painting, and resistance to the corrosion for solvents (13-14-15). All the made procedures were carried out according to the instruction manuals used by Madeal and taken of the norms ASTM. The current parametric conditions of thermal treatment were evaluated by means of the program SAS (Statistics Analysis Sistem) that allows to be related the variables analyzed with the different treatment given to the samples.

ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE PROCESO EN EL ENVEJECIMIENTO DE
RINES DE ALUMINIO (ALEACIÓN AL Si 7)
EN LA EMPRESA MADEAL S.A.
LINA MERCEDES SÁNCHEZ LEÓN
SANDRA EYICED OYUELA MORENO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERIA QUÍMICA
MANIZALES
20032
ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE PROCESO EN EL ENVEJECIMIENTO DE
RINES DE ALUMINIO (ALEACIÓN AL Si 7)
EN LA EMPRESA MADEAL S.A.
LINA MERCEDES SÁNCHEZ LEÓN 396542
SANDRA EYICED OYUELA MORENO 396534
“Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Químico”
Modalidad :Pasantía
Director ad hoc: GERMÁN VELEZ
Ing. Mecánico
Directora: ALNEIRA CUELLAR BURGOS
Ing. Química.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERIA QUÍMICA
MANIZALES
20033
CONTENIDO
pág.
RESUMEN 9
INTRODUCCIÓN 11
1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 13
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE RINES . 15
1.1.1. FUNDICIÓN. 17
1.1.2. INYECCIÓN. 18
1.1.3. SOLUBILIZACIÓN. 19
1.1.4. ENFRIAMIENTO. 20
1.1.5. MECANIZADO. 22
1.1.6. REBABADO. 24
1.1.7. CROMATIZADO. 25
1.1.8. PINTURA: 26
1.1.9. EMPAQUE:. 28
1.2 LINEA DE PRODUCCIÓN. 29
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO. 30
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO COMO MATERIA
PRIMA. 31
2.2. TRATAMIENTO TERMICO EN MADEAL. 40
2.2.1. PROCEDIMIENTO. 42
3. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA. 45
3.1 METODOLOGÍA: 45
3.2. CONDICIONES INICIALES DE LOS RINES: 50
3.2.1 APLICACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL. 54
4. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS. 57
4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS: 57
4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO. 634
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 70
BIBLIOGRAFIA. 72
ANEXOS. 745
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla No. 1 Diferentes Denominaciones De La Aleación Alsi 7(3) 31
Tabla No.2 Comparación De La Composición Química Al Si 7 Según Norma Astm B108
Y La Materia Prima Utilizada En Madeal(7) 34
39
Tabla No.3 Propiedades De La Aleacion Alsi7(5)
Tabla No.4 Cuadro Comparativo Entre El Tratamiento T6 Tradicional Y El T6 Realizado
44
En Investigaciones(8)
Tabla No 5 Información De Entrada De Rines. 51
Tabla No 6 Información De Entrada Cromatizado. 52
Tabla No 7 Información De Entrada Hornos. 53
Tabla No.8 Variables Del Diseño 56
Tabla No.9 Condiciones De Tratamiento De Las Pruebas 56
Tabla No.10 Resultados De Las Propiedades Mecánicas Y Pruebas De Pintura De Las
Muestras Tratadas. 58
Tabla No.11 Nivel De Significancia Para La Dureza (Hb). 60
Tabla No.12 Nivel De Significancia Para La Resistencia Ultima A La Tracción(Uts). 60
Tabla No.13 Nivel De Significancia Para El Punto De Cedencia (Ys). 60
Tabla No.14 Nivel De Significancia Para El Porcentaje De Elongación (%E). 61
Tabla No.15 Valores Promedios De Las Propiedades. 62
Tabla No.16 Pruebas De Adherencia 636
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1 Diagrama De Bloques De La Producción De Rines Madeal 16
Figura. 2 Fundición De Lingotes De Aluminio Por Combustión Directa. 17
Figura. 3 Inyección Y Desmolde Manual Del Rin. 18
Figura. 4 Entrada Del Rin Al Horno De Solubilización. 19
Figura. 5 Enfriamiento Del Rin. 20
Figura. 6 Inspección Del Rin Por Medio De Rayos X. Equipo Andrex. 21
Figura. 7 Mecanizado Del Rin En El Torno Leadwell. 22
Figura. 8 Cuba De Hermeticidad. 23
Figura. 9 Rebaba Manual Del Rin. 24
Figura. 10 Cromatizado De Rines. 25
Figura. 11 Aplicación De Pintura Liquida. 26
Figura. 12 Lote Empacado De Rines En Estiba De Madera Y Recubrimiento Con Plástico
Termoencogible. 28
Figura. 13 Diagrama Binario De Fases(3) 32
Figura. 14 Metalografías De La Aleación Hipoeutéctica Alsi 7% Sin Y Con Tratamiento
Térmico Fotos Tomadas Del Proceso En Madeal. 38
Figura. 15 Partes Del Rin. 467
Figura. No 16 Metalografía Muestra Con 3 Horneos; 300x. Tratada Con Una Solución Hf
Al 0.5% 65
Figura. 17 Reporte Prueba De Impacto. 69
LISTA DE GRÁFICOS
pág.
Gráfico 1. Grafico Fuerza (N) Vrs. Longitud (Mm) 47
Gráfico .2. Reporte Termografía Horno Laca 66
Gráfico .3 Termografía Horno Laca. 678
LISTA DE ANEXOS
pág.
ANEXOS 1.PLAN DE CONTROL. 75
ANEXO 2 SISTEMA DE APLICACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO 76
ANEXO 3. PRUEBA DE DUREZA. 79
ANEXO 4. PRUEBA DE TENSIÓN (ESFUERZO A LA ROTURA) 81
ANEXO 5. ANÁLISIS METALOGRÁFICO. 87
ANEXO 6. PRUEBA DE ADHERENCIA 90
ANEXO 7. EFECTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SOBRE SUPERFICIES PINTADAS
91
ANEXO 8. INSTRUCTIVO PRUEBA DE CÁMARA SALINA 93
ANEXO 9 ANÁLISIS METALOGRÁFICO. 100
ANEXO 10 TERMOGRAFIAS. 1029
RESUMEN
En la siguiente pasantia se estudiaron las variables de proceso para el
envejecimiento térmico de rines elaborados por la empresa Madeal S.A. a partir de
la aleación Aluminio Silicio al 7% (AlSi 7)
Para ello se realizaron pruebas fisicoquímicas que permiten evaluar la incidencia
de las variables de proceso tales como:
(cid:57) Prueba de tensión (destructivo) realizada en la máquina universal de
pruebas(22).
(cid:57) Prueba de dureza, determinada con en el durómetro Equiotuip(21).
(cid:57) Prueba de impacto (destructivo), las cuales fueron realizadas por personal de
Madeal.(28)
La composición química se valoró espectro-métricamente en el equipo ARL 121.
También se apreció la efectividad del tratamiento térmico, por medio de un análisis
metalográfico realizado al rin en proceso y al producto terminado; teniendo en
cuenta que el proceso de envejecimiento se produce en la unidad de pintura, se
observó adicionalmente la incidencia en las características de la misma analizando
su comportamiento por medio de pruebas como: cámara salina, adherencia de la
pintura, y resistencia a la corrosión por solventes (13-14-15).
Todos los procedimientos efectuados se realizaron según los manuales de
instrucción usados por Madeal y tomados de las normas ASTM.10
Se evaluaron las condiciones paramétricas actuales de tratamiento termico por
medio del programa SAS (Statistics Análisis Sistem), que nos permite relacionar
las variables analizadas con los diferentes tratamiento dados a las muestras.SUMMARY
In the following internship the process variables were studied for the thermal aging
of rines elaborated by the company Madeal CORP. starting from the alloy
Aluminum Silicon to 7% (AlSi 7)
For they were carried out it tests physical-chemical that allow to evaluate the
incidence of the such process variables as:
(cid:57) Test of tension (destructive) carried out in the universal machine of test (22).
(cid:57) Test of hardness, certain with in the durómetro Equiotuip(21).
(cid:57) Proves of impact (destructive), which were carried out for personal of
Madeal. (28)
The chemical composition was valued spectrum-metrically in the team ARL 121.
The effectiveness of the thermal treatment was also appreciated, by means of an
analysis of the change in the microstructure carried out to the rin in process and to
the finished product; keeping in mind that the aging process takes place in the unit
of painting, it was observed the incidence additionally in the characteristics of the
same one analyzing its behavior by means of tests as: saline camera, adherence
of the painting, and resistance to the corrosion for solvents (13-14-15).
All the made procedures were carried out according to the instruction manuals
used by Madeal and taken of the norms ASTM.
The current parametric conditions of thermal treatment were evaluated by means
of the program SAS (Statistics Analysis Sistem) that allows to be related the
variables analyzed with the different treatment given to the samples.11
INTRODUCCIÓN
La producción de rines en aluminio ha aumentado su demanda comparado con los
fabricados en acero al poseer buena presentación, mayor resistencia a la
corrosión, bajo peso y mejores características mecánicas(1).
Manufacturas de Aluminio S.A. Madeal, fue creada en el año 1989 por la
organización Chaid Neme Hermanos S.A., en la ciudad de Manizales con el objeto
de fabricar rines de aluminio. En la actualidad elabora y comercializa rines de
diferentes referencias los cuales son destinados al consumo nacional e
internacional en países como Venezuela y Ecuador, con proyectos para competir
en el mercado americano.
Madeal como empresa líder en el mercado suramericano en la producción de
rines de lujo ha trabajado durante estos años la aleación de aluminio silicio al 11%
como materia prima, la cual posee las características propias del aluminio, pero los
altos costos del silicio como principal componente hacen cada vez más apremiante
la necesidad de reducir su contenido en la aleación. Por esta razón la empresa se
ve en la necesidad de implementar un nuevo proceso de producción, cambiando la
materia prima usada por la aleación aluminio silicio al 7%, que ofrece al ser tratado
térmicamente una alta resistencia mecánica y la facilidad de obtener rines más
livianos; lo que permite generar productos con mejores características mecánicas y
competir en otros mercados donde se exige la fabricación del rin en esta aleación.
Razones que motivaron al desarrollo de este proyecto ya que la implementación
del tratamiento térmico como nuevo proceso productivo dentro de la empresa,
carecía de un control sobre las diferentes variables del proceso en la unidad de12
pintura (área de envejecimiento) , donde además de brindarse color al rin, se
efectúa la modificación interna de la estructura del metal, que le brinda las
propiedades mecánicas requeridas convirtiéndose en la etapa más susceptible a
generar cambios en el producto final.13
1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA.
MANUFACTURA DE ALUMINIO S.A. – MADEAL, fue creada en el año 1989, por
la organización Chaid Neme Hermanos s.a., en la ciudad de Manizales con el
objeto de fabricar Rines en Aluminio(1).
Las etapas de montaje y puesta a punto de la maquinaria con la asesoria PROTTO
HERMANOS de Argentina, se realiza en el año 1990, la empresa contaba
aproximadamente con 50 empleados. Para este momento tenían tres (3) máquinas
inyectoras, un horno volcable, dos líneas de hidrocopiado (máquina Bagilety Torno
Protto) y cuatro (4) matrices que permite alcanzar una producción de 17.595 rines
en el año 1991 y 25.757 en 1992.
Se fabrica entre Madeal y COFRE (Empresa de la Organización Chaid Neme) las
matrices para otros rines. De esta manera se logra entregar una producción total
de 71.334 rines al terminar el año de 1993.
En el siguiente año, se fabrica la cuarta maquina inyectora y se obtiene la
certificación EAQF(Element Award Quality Factory) que es el reconocimiento
ofrecido por el sistema de calidad exigido por SOFASA a sus proveedores. La
producción se incrementa a 116.357 rines al terminar este periodo.
Con la ampliación de la producción y el mercado, en 1995, se hace una inversión
de US$ 1.000.000 en obras civiles y maquinaria; se fabrica la quinta maquina
inyectora, adquiriéndose los equipos para pintura en polvo y pintura liquida, se
fabrica el segundo Horno Volcable y se compra maquinaria de control numérico.
Durante este año se inicia el trabajo en Q-101 (certificación exigidos a las14
empresas que suministran autopartes que los califica como proveedores de
excelente calidad) con FORD Venezuela. Lográndose una producción 160.176
rines.
Las certificaciones de Q101 de FORD, EAQF de Sofasa – Renault y el premio
QSP( Quality Suplier Parts ) – AWARD( reconocimiento ): “Suplier of Year –1996”
de General Motors – Colmotores. Se obtienen en el año de 1996. Se adquiere la
máquina para control de calidad en el balanceo del rin (primer armónico). Durante
este año se fabrican 138.062 rines.
La empresa comienza a ampliar la cobertura nacional e internacional y hacia el
año 1997 amplía su carga laboral con 280 empleados (permanentes y temporales).
Durante este año se duplican las matrices existentes. Se realiza una inversión en
obras civiles y maquinaria de aproximadamente US$ 1.000.000, se fabrican las
inyectoras 6,7,8,9 y se complementan las líneas de control numérico. Se obtiene la
certificación del Sistema de Calidad basado en la norma QS9000.
En los años siguientes se empieza a trabajar por la certificación Calidad QS9000 y
en el año 1998, se realiza la primera auditoria de vigilancia al sistema de calidad,
ratificando el desarrollo de la labor basada en los Principios de la Calidad Total y
se obtiene el premio Q1 (calificación de primera calidad) como proveedor Ford
Motor Company. Al finalizar 1998 se contaba con la colaboración de 142 personas
obteniendo una producción de 222.540 rines / año.
Actualmente se cuenta con una carga fuerza laboral de 230 empleados en planta,
con una producción mensual de 31.000 rines.
La cultura empresarial desarrollada en Madeal, se basa en la filosofía del
mejoramiento continuo trabajando permanente en planeación estratégica,15
administración del tiempo, trabajo en equipo, compromiso individual y
especialmente capacitando en el uso de tecnologías limpias ya que cuenta desde
el año 2000 con la certificación ISO 14000.
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE RINES .
El proceso de obtención del rin en Madeal se realiza a través de la técnica de
inyección del aluminio a presión en moldes de acero, a los cuales se les aplica una
capa de pintura cerámica que permite usar el molde sin recubrirse del metal
fundido.
Este proceso de manufactura requiere de una amplia aplicación de técnicas
manuales a fin de obtener una pieza con un excelente acabado, que se logra a
través de un constante control visual y metrológico del proceso.
El proceso de fabricación del rin que se describe en la figura 1 permite visualizar
las diferentes transformaciones que se producen en el aluminio a partir del lingote
fundido hasta la obtención de la pieza final (rin), y las diferentes etapas de
tratamiento térmico que incluyen solubilización y envejecimiento este ultimo ocurre
en la sección de pintura .16
FUNDICIÓN
INYECCIÓN
SOLUBILIZACIÓN
ENFRIAMIENTO
RAYOS X
MECANIZADO
HERMETICIDAD
REBABADO
CROMATIZADO
PINTURA
Figura 1 Diagrama de bloques de la Producción de Rines MADEAL17
1.1.1. FUNDICIÓN.
El aluminio es recibido en lingotes de 20 Kg. aproximadamente, procedentes de
Venezuela y Canadá; los cuales son cargados en un horno volcable de fundición
con llama directa de una capacidad de 3 toneladas. Una vez fundido, el metal
líquido es vaciado en cucharas refractarias, las cuales tiene una capacidad de
500kg.
En la cuchara el material es sometido a un proceso de desgasificado por inyección
a presión de un gas inerte (Nitrógeno), que elimina el contenido de hidrógeno en
el metal fundido por desplazamiento de volumen. En esta etapa se establece
controles de temperatura, presión y composición química (Ver Anexo N° 1). En la
siguiente figura se observa la alimentación del horno volcable en Madeal.
Figura. 2 Fundición de lingotes de aluminio por combustión directa.18
1.1.2. INYECCIÓN.
Después de desgasificado el metal es cargado en el horno de la maquina
inyectora, donde por presión se va llenando el molde de la rueda ubicado en la
parte superior del horno; se establece un control dimensional para verificar las
medidas de la matriz (molde), además de verificar los tiempos de inyección y
enfriamiento del mismo por medio de un control visual de la pieza semi elaborada
de apariencia rústica.
En esta etapa se establece controles de temperatura, presión y composición
química (Ver Anexo N° 1).
Figura. 3 Inyección y desmolde manual del rin.19
1.1.3. SOLUBILIZACIÓN.
Aquí se realiza la primera fase de tratamiento térmico (por precipitación
endurecida), el rin es entregado de inyección y cargado inmediatamente en un
horno que tiene una longitud de 10 m y se alimenta por medio de una banda
transportadora, manteniendo la pieza a una temperatura de 545°C por contacto
con aire caliente.
El tiempo de residencia de los rines en el horno: 70 - 100 min. Capacidad del
horno 12 -14 und. / cargue (Ver Anexo N° 1).
Figura. 4 Entrada del rin al horno de solubilización.20
1.1.4. ENFRIAMIENTO.
Una vez terminada la etapa anterior, el rin es enfriado inmediatamente en una
cuba con agua a 70°C por un tiempo de 90 seg., se controlan temperatura,
tiempo y metrología de la rueda.; se determinan según el plan de control (Ver
Anexo N° 1).
En el enfriamiento se fijan los cristales del precipitado dado en la etapa anterior y
se termina la primera fase del tratamiento térmico. Mas adelante se explica
detalladamente esta etapa del proceso.
Figura. 5 Enfriamiento del rin.21
Control de calidad:
• RAYOS X :Los rines son llevadas por bandas transportadoras al equipo de
rayos x donde se les realiza una inspección cuidadosa para detectar cualquier
fisura que se presente en la pieza a través de los rayos X, la inspección se realiza
al 100% de la producción. El equipo cuenta con las siguientes especificaciones:
control para robot ó manipulador y control para emisión de RX, con un alcance de
0-160 Kv y de 1-10 mA, se genera la emisión de rayos X a través de un generador
de alto voltaje un emisor de RX, el espectro de luz generado entra a un
intensificador de imagen, el cual lo convierte en fotones de luz blanca visibles al
ojo humano, se realiza en una cámara de video a blanco y negro.(Ver Anexo N°
1).
Figura. 6 Inspección del rin por medio de rayos X. Equipo ANDREX.22
1.1.5. MECANIZADO.
El rin es pasado por diferentes tornos y centrales de mecanizado donde se le
elaboran las pestañas de llanta, los agujeros de fijación ( donde el rin va a
sujetarse al eje del auto) y el agujero de válvula, las medidas de cada rin
dependen del tipo de referencia que se este elaborando. El control dimensional es
continuo en esta operación (Ver Anexo N° 1).
Figura. 7 Mecanizado del rin en el torno Leadwell.23
Control de calidad:
• HERMETICIDAD: Al final de las líneas de mecanizado el rin es sumergido en
una cuba con agua a temperatura ambiente, posteriormente es cubierto el centro
de la rueda con una tapa de acero que ejerce un cierre hermético a través del cual
es aplicado aire a presión; con el fin de observar alguna porosidad presente en la
zona de llanta por formación de burbujas en el agua. Esta prueba se realiza al
100% de la producción y se rechaza cualquier tipo de poro. (Ver Anexo N° 1).
Figura. 8 Cuba de Hermeticidad.24
1.1.6. REBABADO.
Las piezas son pulidas manualmente eliminando los sobrantes del metal (rebaba)
antes de la aplicación de la pintura. En esta etapa el proceso de inspección es
visual, su especificación es ausencia total de golpes y rebaba. (Ver Anexo N° 1).
Figura. 9 Rebaba manual del rin.25
1.1.7. CROMATIZADO.
La superficie del rin es preparada para ser aplicada la pintura generando buena
adherencia. Lo anterior se logra sumergiendo la rueda en una cuba con jabón que
retira la grasa y el polvo, seguidamente se enjuaga el rin y se sumerge en un baño
que contiene cromo+6 el cual se encarga de fijar la pintura al cargar la superficie
del mismo negativamente. El cromo en exceso se retira con un ultimo enjuague, y
se seca en un horno con aire caliente a 70°C para evitar humedad antes de entrar
a pintura. Las especificaciones de las cubas son controladas permanentemente,
por ser esta una etapa critica tanto para el proceso como en el manejo de los
vertimientos industriales.(Ver Anexo N° 1).
Figura. 10 Cromatizado de rines.26
1.1.8. PINTURA:
En esta etapa se aplica la pintura con base polvo o líquida y se le da la apariencia
final al rin, el horneo de la pintura a altas temperaturas proporciona la segunda
fase del tratamiento térmico, realizándose de esta forma el envejecimiento de los
rines .
El sistema de pintura usado en Madeal es el tribo, que consiste en la aplicación de
pintura electrostática por un sistema de fricción, lo que asegura una carga
homogénea a través de la superficie del rin y uniformidad en la película aplicada.
(Ver Anexo 2).
Figura. 11 Aplicación de pintura liquida.27
Existen tres tipos de pintura dependiendo de la referencia del rin y la exigencia de
la ensambladora:
• Pintura Monótono Polvo: El rin pasa por un horno de pintura base polvo a
230°C una vez sin pintura y otra con pintura, luego por un horno pintura laca a
230°C, el tiempo de residencia en cada horno es de 30 min.
• Pintura Monótono Líquida: El rin recibe una base en polvo a 230°C, y una capa
de pintura líquida a 190°C, el tiempo de horneo Total es de 60 min.
• Pintura Bitono: El rin pasa por un horno de pintura base polvo a 230°C, luego
se le aplica una capa de pintura líquida que se hornea a 190°C, de ahí es
mecanizado para retirar la pintura de la parte frontal y solo quedan coloreados las
partes internas de los radios, los agujeros de fijación , por último se le aplica laca a
230°C, la apariencia del rin es brillante y de dos tonos uno dado por la pintura y el
color del aluminio natural; el tiempo total de horneo es de 90 min.
Las variables del proceso para cada tipo de aplicación se determinan según la
referencia del rin y el tipo de pintura que se debe utilizar. (Ver Anexo N° 1).28
1.1.9. EMPAQUE:.
El producto finalmente es identificado con el código de barras , y se empaca de
manera individual o por estibas dependiendo de las exigencias del cliente. Se
realiza un control visual al 100% de los productos.(Ver Anexo N° 1)
Figura. 12 Lote empacado de rines en estiba de madera y recubrimiento con
plástico termoencogible.29
1.2 LINEA DE PRODUCCIÓN.
Los rines de Madeal satisfacen las más estrictas normas de calidad, por ello son
utilizados como equipo original para vehículos Chevrolet, Suzuki, Mazda,
Mitsubitshi, Renault, Chrysler, Kia, Toyota y Ford, producidos por ensambladoras
de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile.
Madeal maneja una línea de producción de 80 referencias de rines, algunas de las
cuales han sido descontinuadas , el rin XL7 es un rin de 5 radios de 16 in,
diseñado para camionetas tipo Ford, es un rin cuya presentación esta libre de
insertos y disponible en pintura Fem Plata Níquel.30
2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMINIO.
El aluminio es un material de considerable importancia en la actualidad. Sin duda
alguna , es el metal, después del acero, que se utiliza con mayor frecuencia, la
producción mundial del aluminio alcanza 16 millones de toneladas por año,
empleándose en diferentes aplicaciones como son en la industria aérea,
automotriz, médica, y alimenticia entre otras(2).
El procedimiento de obtención primario más importante y económico sigue siendo
la electrólisis en metal fundido, con intenso consumo energético, según el método
de Hall-Héroult. Por esta razón las fundiciones de aluminio se sitúan en lugares
donde se disponen de energía a bajo precio. El aluminio de una determinada
pureza es un material relativamente débil, pero para aplicaciones que requieren de
una mayor resistencia mecánica se realizan aleaciones con metales como el
magnesio, silicio, estroncio, cobre y titanio por lo general en combinaciones de dos
o más de estos elementos, la presencia de hierro se considera como un
contaminante dentro de la aleación (3).
Se ha diseñado un gran número de aleaciones para satisfacer necesidades
específicas, las principales aleaciones están dentro de una serie de normas
nacionales e internacionales, que especifican sus composiciones químicas y
propiedades mecánicas.
Se dividen en dos grandes grupos como son: vaciadas y formas forjadas, para el
proceso de Madeal se usa la técnica de vaciado que se indica con las
designaciones BS1490 o dependiendo de las normas adoptadas por el país.31
TABLA No. 1 DIFERENTES DENOMINACIONES DE LA ALEACIÓN AlSi 7(3)
REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS FRANCIA ALEMANIA
OCCIDENTAL
BS/DTD ISO AA SAE AFNOR WERKSTOFFNO
2L99 AlSi 7 Mg A356 336 A-S7 GO -3 3.2371
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO COMO
MATERIA PRIMA.
Las aleaciones binarias de aluminio silicio conforman un sistema simple, descrito
por el diagrama de equilibrio que se muestra en la figura 13.
Este sistema tiene intereses práctico para composiciones químicas comprendidas
entre 0% y 25% de Silicio. Suele estar dividido en tres zonas (3) zonas
características; hipoeutéctica, con 0 < %Si < 10; eutécticas 10< %Si < 13 e
hipereutéctica 13 < %Si <25(2).
Allí se observa que en la aleación hipoeutéctica (concentración de silicio menor al
10%), la temperatura de fusión se encuentra cercana a los 1000°F, lo que nos
brinda un rango de trabajo para la materia prima AlSi 7 por debajo de este valor
984.2°F sin afectar la forma del rin al no llegar a su punto de fusión, lo que se
denota en la figura 13 con una flecha.32
ALEACIÓN ALSI 7%.
Figura. 13 Diagrama Binario De Fases(3)
Para Madeal la resistencia mecánica que ofrece las aleaciones hipoeutécticas
son las más indicadas ya que por medio de un tratamiento térmico se obtienen
precipitaciones endurecidas en la estructura del material. Tal aleación es
denominada como A356.O en el sistema británico ó AlSi 7 Mg para el sistema
americano.(5)33
Al determinar una aleación, no solo es importante establecer una composición
química entre los aleantes, sino que se debe tener en cuenta también el destino
del producto. Así como las propiedades finales de un material que dependen que
dependen de variables como la velocidad de enfriamiento, temperaturas del
tratamiento, y medio de enfriamiento; que establecen la estructura interna del
material.
En la tabla No.2 se presenta la composición química de la aleación AlSi 7, según
la norma ASTM B108 comparada con la materia prima utilizada en Madeal, que
llega en lingotes provenientes de Venezuela y Canadá, para los cuales Madeal ha
establecido su aleación, según ensayos realizados a las condiciones de trabajo de
la empresa en Manizales.34
TABLA No.2 COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA AL SI 7 SEGÚN
NORMA ASTM B108 Y LA MATERIA PRIMA UTILIZADA EN MADEAL(7)
ELEMENTOS NORMA ASTM B108 MATERIA PRIMA UTILIZADA EN
% MADEAL
%
SILICIO 6.5-7.5 6.5-7.5
BORO <0.006 <0.006
COBRE 0.2 0.2
CALCIO 0.003 0.003
ESTAÑO 0.05 0.05
ESTRONCIO 0.05 0.06
HIERRO <0.20 0.13
MAGNESIO 0.25 –0.45 0.25 - 0.45
MANGANESO <0.1 <0.05
NIQUEL <0.05 0.05
PLOMO TRAZAS 0.05
TITANIO <0.20 0.1 –0.17
ZINC <0.10 0.05
ALUMINIO REMANENTE REMANENTE
Entre los factores que determinan las características del producto obtenido a partir
de la materia prima se encuentran(4):
• La composición química (% de Silicio) determina las características mecánicas:
a. la ductibilidad decrece al aumentar el porcentaje de silicio35
b. La resistencia mecánica y la dureza aumentan con el contenido de silicio.
c. La maquinabilidad disminuye con el aumento de silicio.
d. La resistencia al desgaste aumenta con el contenido de silicio.
• La estructura metalúrgica que toma lugar durante los procesos de solidificación
tanto de la materia prima como en la inyección del rin. El proceso de solidificación
determina la formación de centros de aire dentro del metal lo que genera la
formación de grietas llamadas rechupes o microporos de acuerdo a la forma de la
misma.
• Los tratamientos térmicos que se aplican durante el proceso de obtención y
elaboración de la pieza .
Una de las ventajas que poseen las aleaciones de aluminio como característica
general es la posibilidad de endurecerse con el tiempo, algunas en mayor o menor
proporción dependiendo de la composición química y de la temperatura a tratar, lo
anterior es tenido en cuenta para la elaboración de la pieza en Madeal; los
sistemas de aleaciones que ofrecen mayores resultados por su precipitación
endurecida son:
-Sistema Aluminio – Cobre donde se precipita CuAl
2
-Sistema Aluminio – Cobre – Magnesio precipitación intensiva del Magnesio.
-Sistema Aluminio – Magnesio – Silicio con precipitación de Mg2Si
-Sistema Aluminio – Zinc – Magnesio con precipitación MgZn2
-Sistema Aluminio – Zinc – Magnesio – Cobre36
Las aleaciones de fundición de aluminio mas importantes se aplican para la
fabricación de partes de automóviles basándose en el sistema Al – Si – Mg en un
rango 0.3 – 10 % en peso como en la aleación AlSi 7, el sistema con precipitación
Mg2Si es el que lleva acabo Madeal
• Eventuales defectos internos que posea la pieza debido a su proceso de
fabricación, cuando no se llega al equilibrio total para que haya una precipitación
óptima.(5)
• Otro factor que influye es el comportamiento mecánico del constituyente
eutéctico (en aleaciones de moldeo), que depende del tamaño y distribución de las
agujas de silicio, ya que este puede asumir diferentes estructuras que están
clasificadas al orden creciente del tamaño de grano; los tipos característicos de
estructuras son:
- Estructura laminar: Cristales de Silicio aciculares y ordenados en grupos en
forma de radial.
- Estructura Granular: Cristales de Silicio poliédrico en forma de cuadrillas o
láminas gruesas, distribuidos en partes desordenadamente.
- Estructura Afinada: Cristales de Silicio muy finos y compactos.
Al adicionarle pequeñas cantidades de elementos modificadores como son
estroncio ó sodio a las aleaciones AlSi se consigue un eutéctico con una estructura
afinada; esta modificación causa que el silicio asuma una fina e interconectada
morfología fibrosa denominada dendrita incrementando la resistencia y ductibilidad
a la pieza fundida.
La formación dendrítica del aluminio se ve afectada por la cantidad de nucleantes
o modificadores de estructura que contenga la aleación, un exceso en la adición37
de estos elementos puede producir una sobremodificación dando como resultado
la formación de compuestos indeseables que actúan como concentradores de
esfuerzos; una homogénea separación y distribución de estas dendritas permiten
una adecuada relación la flexibilidad y resistencia del material.
Además se tratan térmicamente para hacer una modificación al silicio, generando
una formación globular que permite la resistencia mecánica a la pieza elaborada,
estos elementos anteriormente nombrados son usados en diferentes
composiciones. En la figura 14 las muestras fueron atacadas con un solución de
ácido fluorhídrico al 0.5 % por un tiempo de 2 min., permitiendo descubrir la
estructura interna de la aleación, observándose:
1- Materia prima AlSi 7 sin ningún tipo de tratamiento termico y químico;
mostrándose la estructura acicular y tosca del silicio. la cual hace que la pieza
actué como iniciador de grietas presentándose un material quebradizo.
2- Materia prima Solubilizada (primera fase del tratamiento térmico), las agujas de
silicio pasan a la forma granular, ofreciendo una estructura más resistente y dúctil.
3- Materia prima AlSi7 con tratamiento termico solubilización y envejecimiento, en está
fase se presenta la afinación de la estructura del magnesio.38
1.Materia prima AlSi 7 sin ningún tipo
de tratamiento termico.
Aumento 200X
2.Materia prima AlSi 7. Solubilizada.
Aumento 300X
3.Materia prima AlSi7 con tratamiento
termico solubilización y envejecimiento.
Aumento 200X
Figura. 14 Metalografías de la Aleación Hipoeutéctica AlSi 7% Sin y Con
tratamiento Térmico fotos tomadas del proceso en Madeal.39
TABLA No.3 PROPIEDADES DE LA ALEACION AlSi7(5)
PROPIEDADES MÉTRICO INGLES
Propiedades Físicas
Densidad 2.68 g/cc 0.0968 lb/in3
Propiedades Mecánicas
Dureza, Brinell 65 – 95 65 – 9
Dureza, Rockwell B 49 49
Dureza, Vickers 90 90
Resistencia Ultima a la 262MPa 38000psi
tracción (UTS)
Punto de cedencia (Ys) 185 MPa 26800psi
Elongación (%E) 5% 5%
Modulo de elasticidad 72.4 GPa 10500Ksi
Esfuerzo de fatiga 9 MPa 13100psi
Modulo de compresión 73.8GPa 10700Ksi
Propiedades eléctricas
Resistencia eléctrica 4.4*106 ohm-cm 4.4*106 ohm-cm
Propiedades Térmicas
Calor fusión 389 J/g 167 BTU/lb
Capacidad calórica 0.963 J/g-°C 0.23 BTU/lb-°F
Conductividad térmica 151W/m-K 1050 BTU-in/hr-ft2-°F
Punto de fusión 557°c 1030 °F
Fase sólida 557°c 1030°F
Fase líquida 613°c 1140°F40
2.2. TRATAMIENTO TERMICO EN MADEAL.
El tratamiento termico es un proceso importante para cambiar la resistencia
mecánica, dureza, la ductibilidad, y otras propiedades de los metales. Es efectivo
solo en cierta aleaciones, dependiendo si un elemento es soluble en otro en
estado sólido, a diferentes condiciones de temperatura.
El endurecimiento o aumento de la resistencia mecánica se hace calentando una
aleación a una temperatura alta dependiendo del material y enfriándolo con
rapidez. Una solución sólida de los elementos de aleación se forma al
solubilizarsen los elementos que se encuentran en equilibrio eutéctico (529 - 538
°C). Esta solución llega a ser sobresaturada por el enfriamiento la cual se enfría
rápidamente con el fin de suspender la fase de equilibrio magnesio-silicio formada
y retener la cantidad máxima de solución sólida sobresaturada. En condiciones
apropiadas el soluto (Si) se dispersa en partículas finas en la malla de cristal (Mg)
y sirve para bloquear los movimientos de dislocación cuando se duplican
esfuerzos.
La cantidad de endurecimiento que tiene lugar en la aleación depende del tamaño,
forma, distribución de las partículas y la cantidad de coherencia entre las partículas
y la matriz. (5)
Para las aleaciones de AlSi 7 existen diversos tipos de tratamientos térmicos; en el
sistema de Estados Unidos el prefijo “T” sirve para identificar este proceso,
seguido de los números 1 hasta el 10, que denotan los diez revenidos básicos
entre los cuales tenemos:
- T1: enfriada desde un proceso de conformación a una temperatura elevada y
envejecida en forma natural, hasta una condición sustancialmente estable.41
- T2: enfriada desde un proceso de formación a una temperatura elevada,
trabajada en frío y envejecida en forma natural, hasta una condición
sustancialmente estable.
- T3: solución tratada térmicamente, trabajada en frío envejecida en forma natural,
hasta una condición sustancialmente estable.
- T4: solución tratada térmicamente, y envejecida en forma natural, hasta una
condición sustancialmente estable.
- T5: enfriada desde un proceso de conformación a una temperatura elevada, y
envejecida en forma artificial.
- T6: solución tratada térmicamente y luego envejecida en forma artifical.
- T7: solución tratada térmicamente y estabilizada.
- T8: solución tratada térmicamente, trabajada en frío, y luego envejecida
artificialmente.
- T9: solución tratada térmicamente, envejecida artificialmente y luego trabajada en
frío.
- T10: enfriada desde un proceso de conformación a una temperatura elevada,
trabajada en frío y envejecida en forma artificial.
El T6 brinda características específicas a la pieza tratada, y se basa en la
modificación al silicio por medio de cambios en la estructura eutéctica a
temperaturas controladas, Madeal produce rines con las mismas características
finales que ofrece el T6 tomando variaciones en tiempos. Estas variaciones son
sustentadas por estudios realizados en los Estados Unidos por el grupo HAYES
LEMMERZ, quien como uno de los mayores productores de rines en América lidera
investigaciones en aleaciones de aluminio que ofrezcan mejores propiedades
mecánicas.(6)
La investigación dejo como resultado la posibilidad de reducción de los tiempos de
tratamiento del metal, mediante los siguientes aportes o conclusiones(7):42
-La disolución del Mg Si y homogenización de la matriz, dada por la cinética de
2
reacción se completa en un tiempo de 100 min.
-La modificación a la estructura del silicio se da por el tratamiento térmico y la
adición de estroncio y titanio que actúan como catalizadores.
-Aprovechamiento de la energía térmica, sosteniendo la temperatura en el rin al
mantener el proceso continuo de inyección–solubilización, el cual no era
inmediato. (4 -18)
2.2.1. PROCEDIMIENTO.
En el tratamiento termico de la pieza ya moldeada ocurren los siguientes efectos:
2.2.1.1. Solubilización (disolución de las partículas de Mg Si): se inicia al someter
2
el rin a una temperatura de 540 °C por un tiempo mínimo de 60 minutos, a estas
condiciones se presenta una disolución del Silicio y el Magnesio presente en la
aleación donde se alcanzan condiciones de equilibrio entre las fases sólido-liquido
(la temperatura eutéctica). El control de temperatura es crítico ya que su exceso
facilita la fusión de los granos nucleantes de la estructura. Esta condición es
perceptible por examen metalográfico ya que el daño es irreversible. El cambio en
la morfología eutéctica del Silicio se observa al presentarse esferoidización del
mismo, a este cambio se le atribuye el aumento en la resistencia del material.
2.2.1.2. Enfriamiento: Detiene la formación de equilibrio de la fase magnesio-
silicio formada en la etapa anterior, además este enfriamiento brusco con agua a43
una temperatura entre 60 y 80 °C asegura la retención en solución sólida del
compuesto anterior y la cristalización de manera adecuada.(13)
2.2.1.3. Envejecimiento: empieza manteniendo el rin a la temperatura eutéctica del
magnesio (170-175°C), por un tiempo determinado, con el propósito de fijar la
precipitación anterior y eliminar los espacios en el material suavizando los cristales
y reforzando las uniones de Mg Si formadas. (7) .
2
En la tabla No 4, observamos, que en el tratamiento térmico tradicional T6
comparado con el tratamiento aplicado en las investigaciones y adoptado por
Madeal , hay reducción en el tiempo de solubilización del rin de 6 a 1 hora, lo cual
es posible al aprovechar la energía térmica que este posee luego de ser inyectado,
ya que no se realiza el enfriado antes de ser alimentado al horno de solubilización,
esta ganancia energética se presenta debido a que el rin necesita menor cantidad
de energía al aumentar su temperatura de 370°C (temperatura después de
inyectado) a 529°C (temperatura de solubilización). Además el tiempo de
envejecimiento también se ve afectado por este cambio, realizándose a una
temperatura mayor que la tradicional, lo que disminuyendo el tiempo de exposición
de la pieza.44
TABLA No.4 CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL TRATAMIENTO T6
TRADICIONAL Y EL T6 REALIZADO EN INVESTIGACIONES(8)
ETAPAS T6 T6 INVESTIGACIONES
TRADICIONAL
1. OBTENCIÓN DEL Se inyecta el rin a una Se inyecta el rin a una
RIN (PIEZA A temperatura de 700 °C temperatura de 700 °C por 6
ENDURECER) por 6 min. min.
Luego se enfría en No Hay Enfriamiento
agua de 400 a 120 °C (Proceso Continuo)
por 6 min.
2. TRATAMIENTO SOLUBILIZACIÓN SOLUBILIZACIÓN
TERMICO DEL RIN A 545 °C por un tiempo A 545 °C por un tiempo de 1
(Fase 1) de 6 a 10 hr. hr.
ENFRIAMIENTO ENFRIAMIENTO
De 543 a 80 °C por un De 543 a 80 °C por un tiempo
tiempo de 90 seg. de 90 seg.
3. TRATAMIENTO ENVEJECIMIENTO ENVEJECIMIENTO
TERMICO EN De 150 a 200 °C por un De 170 a 175 °C por un tiempo
PINTURA tiempo de 2 a 3 hr. de 30 min.45
3. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA.
3.1 METODOLOGÍA:
La unidad elegida a trabajar fue la etapa de pintura donde se efectúa el
envejecimiento de los rines, ya que ofrece especial importancia al realizarse dos
procesos simultáneos como es el acabado del producto (aplicación de
recubrimiento y color) y la modificación interna del material de donde dependen las
propiedades mecánicas del mismo. Para un seguimiento e identificación de las
propiedades del material se realizaron las siguientes pruebas físicas que son:
• Dureza(9): me indica la resistencia que posee el material a ser rayado,
penetrado o deformado plásticamente, y también el estado del tratamiento del
metal.
Se determina por medio de un durómetro Equiotip, de donde se obtiene los
valores de dureza en la escala establecida grados Brinell (HB),con solo dispara el
dispositivo metálico que contiene el equipo en la zona a evaluar (Ver Anexo
No.3), y se evalúa según la norma ASTM E18-NMX W057-77según los valores
dados en la normas Chrysler, Ford , Mazda. El rango por las ensambladoras es de
60 –90 (HB).
Las zonas evaluadas fueron la pestaña de llanta y en el radio como se observa en
la figura 15.46
ASIENTO DE MASA
Figura. 15 Partes del rin.
• Prueba de Tensión: proporciona información de las características del material
tales como el modulo de elasticidad y su ductibilidad ó fragilidad basándose en el
diagrama esfuerzo-deformación.
Las probetas analizadas se obtienen de la zona de pestaña de llanta y asiento de
masa (Ver figura 15).
La prueba consiste en obtener una probeta plana del rin de la zona de pestaña de
llanta, la cual poseen las longitudes establecidas en la norma y donde se ubica
una zona de calibración que tiene 25.4 mm de medida en el centro de la zona de
ruptura, posteriormente es sometida a un alargamiento en la Máquina Universal de
Pruebas, hasta que se presenta la ruptura de la muestra (Ver Anexo No.4).47
La maquina nos genera una grafica de fuerza en Newton vrs. Longitud en
milímetros, donde podemos obtener los valores de fuerza máxima aplicada a la
muestra para obtener su ruptura (punto (I) y la fuerza requerida por el material en
el momento que empieza la deformación (punto II), como se observa en el
siguiente gráfico.
Gráfico 1. GRAFICO FUERZA (N) vrs. LONGITUD (mm)48
En la gráfica anterior se observa que en el punto donde la pendiente deja de ser
recta no existe una deformación permanente de la muestra, este punto se
denomina limite proporcional; a partir del punto de origen de la recta tomando un
desplazamiento de 0.2% ó 0.5% se determina el punto de fluencia (Ys), dando
inicio a una deformación plástica del material, hasta donde se presenta la ruptura;
la fuerza aplicada se denomina resistencia ultima (UTS).
Se evalúa según la norma ASTM E8M-01(10). Aplicando a los valores mínimos
reportados por las ensambladoras mencionadas arriba.
A partir de este ensayo determinamos los valores resistencia última (UTS), el
punto de cedencia (Ys) y el porcentaje de elongación.
Los valores establecidos por las ensambladoras de resistencia última (UTS) es de
214 (MPa) mínimo, y para el punto de cedencia (Ys) es de 160 (MPa).
• Elongación: se determina según la norma E8M-01(10). (Ver Anexo No.4). El
rango establecido por las ensambladoras es de 7 – 9 % respecto a su medida de
calibración inicial (25.4mm).
• Análisis metalográfico(11); permite observar la estructura interna del material y el
nivel de modificación que sufre el silicio en el tratamiento térmico y la adición
químico.
La prueba consiste en cortar una muestra tomada del radio del rin, la cual es
pulida con diferentes lijas y frotada con un paño hasta que se obtiene un brillo
espejo sobre la superficie, seguidamente se trata con una solución atacante de
ácido fluorhídrico el cual permite evidenciar la estructura interna del metal al49
reaccionar con el aluminio presente en la muestra permitiendo observarla en el
microscopio de 100 – 500 aumentos, este ataque químico se neutraliza al ser
adicionado alcohol absoluto; se evalúa según la norma ASTM E112-96. (Ver
Anexo No 5).
• Pruebas de comportamiento de pinturas, se evaluarán según las normas
ASTM (9-16) que incluyen las pruebas de adherencia, cámara salina, ataque por
solventes. (Ver Anexos No.6,7,8).
En la prueba de adherencia(14) efectúa un corte según el método de la cuadrícula
determinado por los espesores de película de la pintura que deben estar entre 50
y 120 micras, el cual consiste en trazar la cuadrícula sobre la superficie pintada de
seis líneas paralelas con una distancia 2 mm, luego se fija a ella una cinta
transparente industrial, se presiona sobre esta área, se despega la cinta con
rapidez, y se evalúa la cantidad de pintura que queda en la cinta la cual no puede
ser mayor del 0.5% con respecto al área marcada(Ver anexo No 6).
En el análisis de comportamiento al ataque por solventes(15) se realiza para
analizar el comportamiento de la pintura al ser tratada con diferentes tipos de
sustancias por 24 horas, en el tratamiento con Álcali se utiliza Hidróxido de Sodio
con una concentración de 0.1 N., y en la solución con ácido se usa Ácido Sulfúrico
(H SO ) con una concentración 0.1 N.
2 4
Se evalúa al comparar la apariencia inicial sin ningún tratamiento con la final
obtenida después de las pruebas, no se permite perdida de brillo, ampollamiento o
desprendimiento de la pintura (Ver Anexo No.7).50
El Análisis de pintura por cámara salina(13) consiste en someter la muestra a una
atmósfera altamente corrosiva, el rin pintado se mantiene en continuo contacto con
una solución de sal marina al 5% aplicada por aspersión sobre la superficie
pintada en un ambiente controlado de presión y temperatura. Su evaluación se
realiza después de 500 horas de tratamiento, con pruebas de adherencia final y
análisis visual para evidenciar cambios en la apariencia de la pintura. (Ver Anexo
No 8).
• Prueba de impacto(16) según la norma SAEJ 175 después del envejecimiento.
Esta prueba se realiza para simular el comportamiento del rin a los choques
generados en la parte de la pestaña de llanta; consiste en hacer un montaje de la
rueda (rin y llanta) a un eje con una inclinación de 13 a 30°, el cual es sometido al
impacto de una carga aproximada de 500-1000Kg que se deja caer sobre la rueda,
después de impactado es desmontada la llanta, el rin es evaluado el ser pintado
con una solución reveladora que se deposita en las grietas formadas que no
pueden exceder 30 mm; se revisa el aro del rin con un calibrador de 24 pulgadas.
3.2. CONDICIONES INICIALES DE LOS RINES:
Se realizó un diagnóstico del proceso tomando en primer lugar la información de
entrada, midiendo las variables de temperatura, tiempo de residencia, números de
horneo de la pintura y las condiciones de trabajo de los hornos utilizados en
Madeal.51
Las 64 muestras analizadas fueron homogéneas ya que poseen la misma
composición química e iguales condiciones de tratamiento en las etapas anteriores
de solubilización y enfriamiento, igual que el tipo de pintura a usar tipo Fem Plata
Níquel, referencia 16240 Rin XL7.
TABLA No 5 INFORMACIÓN DE ENTRADA DE RINES.
INFORMACIÓN DE ENTRADA DE MUESTRAS
MUESTRAS Referencia
Rines aleación AlSi 7 16240 XL7
Número de muestras 64 unidades
Condiciones de Tratamiento
Solubilización:
Temperatura Setpoint Tiempo
540°C 90 min.
Enfriamiento
Temperatura Tiempo
70°C 90 seg.
Control calidad:
Rayos X aprobado 100%
Hermeticidad aprobado 100%
La composición química se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la
tabla N° 1.
Todas las muestras fueron cromatizadas antes de entrar a la etapa de pintura,
según el tratamiento solicitado para esta referencia (Ver Anexo 1), el espesor de
las muestras se encuentran entre 60-70 micras como se observa en la siguiente
tabla.52
TABLA No 6 INFORMACIÓN DE ENTRADA cromatizado.
MUESTRA ESPESOR MUESTRA ESPESOR MUESTRA ESPESOR MUESTRA ESPESOR
No (mm) No (mm) No (mm) No (mm)
1 65.5 17 61.5 33 63.1 49 62.0
2 64.3 18 62.4 34 64.3 50 61.5
3 62.0 19 63.2 35 62.0 51 61.5
4 65.2 20 61.8 36 63.2 52 63.2
5 64.3 21 63.1 37 63.3 53 62.7
6 63.3 22 62.0 38 62.3 54 63.7
7 64.3 23 63.4 39 61.5 55 64.0
8 64.2 24 62.1 40 63.1 56 63.2
9 64.3 25 63.0 41 62.7 57 61.8
10 64.6 26 63.5 42 61.5 58 61.9
11 62.2 27 64.1 43 62.5 59 61.5
12 63.7 28 63.7 44 63.1 60 62.0
13 63.2 29 62.3 45 64.0 61 65.2
14 65.1 30 61.5 46 63.2 62 63.2
15 66.3 31 63.1 47 61.5 63 64.1
16 62.3 32 62.7 48 63.8 64 62.4
Horno Pintura Base en polvo y laca aplicación en polvo, poseen las siguientes
características: están dotados de quemadores a gas natural ubicados en un
proceso continuo base y laca, unidos por una banda transportadora.53
TABLA No 7 INFORMACIÓN DE ENTRADA HORNOS.
CONDICION HORNO BASE HORNO LACA HORNO PINTURA
LIQUIDA
Temperatura Setpoint 240°C 240°C 230°C
Temperatura de pieza 150- 190°C 150- 190°C 150°C
Tiempo de horneo 30 min. 30 min. 30 min.
Capacidad por horno 180 unidades 180 unidades 118 unidades
Presión aplicación 30 psi. 30 psi 50 psi.
pintura
Humedad relativa 50 % 50% 50 %
Horno de pintura Líquida se encuentra separado de los hornos anteriores y se
alimenta por medio de una banda transportadora, posee quemadores a gas y
posee una cortina de agua que ayuda a retener las partículas de pintura del
ambiente.
Con ayuda de un análisis termográfico, fue posible observar las condiciones reales de
operación del horno y conocer la temperatura efectiva en el rin, al ubicar termocuplas
en la parte interna del radio, pestaña de llanta, y frente de las muestras.
Horno de pintura base y laca en polvo
Setpoint a 240°c
Temperatura Promedio de la Pieza54
Frente 168°C
Pestaña 169°C
Radio 170°C
Temperatura promedio del aire 220°C
Horno de pintura liquida
Setpoint a 240°c
Temperatura Promedio de la Pieza
Frente 140°C
Pestaña 140°C
Radio 145°C
Temperatura promedio del aire 220°C
3.2.1 APLICACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL.
El estudio de las condiciones estándar existentes para el tratamiento termico de
rines permitió la primera modificación de las variables que se analizaron. Las
variables que se tuvieron en cuenta en el procesos son(17):
• Tiempo de residencia en el horno.
• Numero de horneos.
• Temperaturas de horneo en cada horno.55
Para el diseño experimental se dejó fijo el tipo de pintura usado, para reducir el
numero de ensayos y el tiempo de experimentación el cual hacía dispendioso el
trabajo al requerirse información detallada de la fabricación de la pintura. La
recolección de datos al tratamiento con las condiciones del diseño experimental se
evaluaron basados en las normas ASTM(9-16) . El diseño experimental aplicado es
el 2k , ya que es útil cuando hay muchos factores por investigar y conlleva el
menor número de corridas con las cuales pueden estudiarse k factores en un
diseño factorial completo.
El diseño factorial que posee k factores, cada uno con 2 niveles, se puede
representar cualitativamente con un nivel superior y un nivel inferior denotados
como “+” y “-”, respectivamente.
Las variables que juegan un papel importante en el proceso de envejecimiento de
rines de aleación AlSi 7 son tres; las cuales representan respectivamente los
factores A, B y C, cada uno con dos niveles (ver tabla No.8 y No 9). Este diseño
se conoce como diseño factorial 23 y se pueden obtener ocho combinaciones de
tratamientos. (ver tabla No. 9)56
TABLA No.8 Variables del diseÑo
VARIABLE CONVENCIÓN NIVEL NIVEL
INFERIOR SUPERIOR
Tiempo de residencia en cada horno
A 30 60
(min.)
Numero de horneos (pasos)
B 1 3
Temperatura de cada horneo
C 170°C 200°C
TABLA No.9 Condiciones de Tratamiento de las Pruebas
PRUEBA NO. CONDICIONES DE TRATAMIENTO
1 n= 3 Tr= 60 min T=170 °C
2 n= 3 Tr= 30 min T=170 °C
4 n= 3 Tr= 30 min T=200°C
5 n= 3 Tr= 60 min T= 200°C
3 n= 1 Tr= 30 min T=170 °C
7 n= 1 Tr= 60 min T=200 °C
8 n= 1 Tr= 60 min T=170 °C
Tr= TIEMPO DE RESIDENCIA n= NÚMERO DE HORNEOS T= TEMPERATURA DEL HORNO57
4. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS.
4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS:
La aplicación del sistema estadístico SAS; nos permitió la optimización de las
variables de proceso como son: tiempo de residencia en cada horno, número de
horneos y temperatura horneo. Para el análisis se tomaron como criterios:
• el mejor comportamiento de las propiedades mecánicas; la dureza, la
elongación, resistencia ultima a la tracción y punto de cedencia, definido dentro de
los parámetros requeridos por las ensambladoras.
• condiciones de operación de los equipos, ahorro de energía y tiempo.
Aplicando un modelo lineal, que conlleva el menor número de corridas con las
cuales pueden estudiarse k factores del diseño factorial, se analizó cada efecto y
su relación con las otras variables. El criterio de selección se basa en la
significancia α menor que 0.05.
Donde se observa que para valores de α cercanos a 0.05, la variable característica
analizada esta relacionada con el tratamiento efectuado, valores de α por debajo
de 0.05 y cercanos a 0.001 revelan que el tratamiento es altamente significativo
con respecto a la variable estudiada.58
TABLA No.10 RESULTADOS de las propiedades mecánicas y PRUEBAS DE
PINTURA DE LAS muestras tratadas.
CAMARA PRUEBA DE
MUESTRA DUREZA (HB) UTS (MPA) YS(MPA) %E SALINA SOLVENTES
1.1 95 299 240 4.90 OK 100%
1.2 95 314 268 8.90 OK 100%
1.3 97 316 266 9.35 OK 100%
1.4 93 300 243 8.50 OK 100%
2.1 93 302 246 8.75 OK 100%
2.2 92 282 245 5.35 OK 100%
2.3 92 292 241 9.80 OK 100%
2.4 91 298 243 11.50 OK 100%
3.1 81 265 203 12.50 OK 100%
3.2 80 274 222 11.50 OK 100%
3.3 75 287 235 11.15 OK 100%
3.4 81 270 218 11.10 OK 100%
4.1 93 296 248 7.00 OK 100%
4.2 95 294 263 2.00 OK 100%
4.3 97 305 258 10.45 OK 100%
4.4 98 314 268 9.85 OK 100%
5.1 88 282 237 1.30 OK 100%
5.2 85 301 244 6.83 OK 100%
5.3 88 294 231 9.85 OK 100%
5.4 91 297 228 7.15 OK 100%
6.1 85 296 245 5.65 OK 100%
6.2 92 291 257 5.00 OK 100%
6.3 92 295 254 3.00 OK 100%
6.4 87 289 258 7.00 OK 100%
7.1 84 298 245 7.10 OK 100%
7.2 88 301 274 8.80 OK 100%
7.3 85 306 276 0.00 OK 100%
7.4 88 282 253 1.85 OK 100%
8.1 77 288 229 8.05 OK 100%
8.2 77 294 243 7.70 OK 100%
8.3 85 293 241 6.15 OK 100%
8.4 83 290 232 8.60 OK 100%
9.1 97 311 286 10.83 OK 100%
92 92 313 270 740 OK 100%59
9.3 95 287 245 2.25 OK 100%
9.4 95 300 265 8.65 OK 100%
10.1 82 275 221 8.75 OK 100%
10.2 75 278 236 8.80 OK 100%
10.3 77 285 243 5.50 OK 100%
10.4 81 287 234 7.70 OK 100%
11.1 84 279 233 5.80 OK 100%
11.2 85 291 255 6.20 OK 100%
11.3 87 294 257 6.50 OK 100%
11.4 91 298 257 5.60 OK 100%
12.1 77 267 190 13.80 OK 100%
12.2 82 256 178 11.50 OK 100%
12.3 81 256 185 7.30 OK 100%
12.4 80 280 199 12.60 OK 100%
13.1 92 302 268 5.92 OK 100%
13.2 95 293 267 9.40 OK 100%
13.3 95 295 266 5.05 OK 100%
13.4 95 301 270 8.70 OK 100%
14.1 71 216 167 5.50 OK 100%
14.2 72 240 165 10.10 OK 100%
14.3 70 242 162 11.80 OK 100%
14.4 70 219 158 4.15 OK 100%
15.1 72 254 193 11.30 OK 100%
15.2 76 265 201 12.10 OK 100%
15.3 70 234 198 12.70 OK 100%
15.4 70 204 167 10.10 OK 100%
16.1 85 284 263 8.50 OK 100%
16.2 80 268 214 7.40 OK 100%
16.3 85 264 220 7.80 OK 100%
16.4 83 275 238 8.10 OK 100%
UTS= RESISTENCIA ULTIMA A LA TRACCION YS= PUNTO DE CEDENCIA
%E= %ELONGACION OK= PASA LA PRUEBA60
TABLA No.11 Nivel de significancia para la Dureza (HB).
SOURCE α > F
TIEMPO 0.0001**
HORNEO 0.0001**
TIEMPO*HORNEO 0.3199
TEMP 0.0001**
TIEMPO*TEMP 0.0001**
HORNEO*TEMP 0.0153*
TIEMPO*HORNEO*TEMP 0.9879
** = altamente significante * = significante
Tabla No.12 Nivel de significancia para la Resistencia ultima a la Tracción(UTS).
SOURCE α > F
TIEMPO 0.0096**
HORNEO 0.0001**
TIEMPO*HORNEO 0.5428
TEMP 0.0001**
TIEMPO*TEMP 0.3671
HORNEO*TEMP 0.0001**
TIEMPO*HORNEO*TEMP 0.3671
** = altamente significante * = significante
Tabla No.13 Nivel de significancia para el Punto de Cedencia (Ys).
SOURCE α > F
TIEMPO 0.0001**
HORNEO 0.0001**
TIEMPO*HORNEO 0.7643
TEMP 0.0001**
TIEMPO*TEMP 0.2041
HORNEO*TEMP 0.0001**
TIEMPO*HORNEO*TEMP 0.8859
** = altamente significante * = significante61
Tabla No.14 Nivel de significancia para el Porcentaje de Elongación (%E).
SOURCE α > F
TIEMPO 0.3438
HORNEO 0.1011
TIEMPO*HORNEO 0.0366*
TEMP 0.1072
TIEMPO*TEMP 0.3859
HORNEO*TEMP 0.0400*
TIEMPO*HORNEO*TEMP 0.0962
** = altamente significante * = significante
En la interpretación de datos por el sistema SAS, se observaron las propiedades
mecánicas y su interacción entre los tratamientos. Las variables de diseño (Tr, n,
T), en cada una de las condiciones fueron analizadas manteniendo una de las
propiedades mecánicas dependiente, observándose lo siguiente:
La Dureza (HB), la resistencia ultima (UTS) y el punto de cedencia (YS) se ven
afectadas, con cualquier cambio que se presente en la temperatura tiempo o
número de horneos que se realice al rin, de forma significativa, por lo cual es
necesario realizar un análisis más profundo teniendo en cuenta las interacciones
de los factores en cada tratamiento, de acuerdo al rango de trabajo establecido
para cada corrida.
El porcentaje de elongación muestra en su variación que no se ve altamente
afectado como en las características antes mencionadas.
Las propiedades mecánicas se comportaron dentro de los rangos requeridos por
las ensambladoras al tomar los valores promedios en cada una; como se observa
en la siguiente tabla:62
TABLA No.15 Valores Promedios DE LAS PROPIEDADES.
PROPIEDAD RANGOS PROMEDIOS
MECÁNICA ENSAMBLADORAS OBTENIDOS
Dureza (HB) 60-90 (HB) 84.625 (HB)
Resistencia Ultima
(UTS) 214 (MPa) mínimo 277.719 (MPa)
Punto de cedencia (YS) 160 (MPa) 235.845 (MPa)
Elongación (P_ E) 7 – 9 7.12
Cualquier cambio realizado en un mismo nivel en la temperatura, el tiempo y el
numero de horneos no proyecta una relación entre las características mecánicas
del rin, al realizar cualquier variación por separado a alguna de las variable de
diseño se ve altamente afectadas todas las propiedades excepto el porcentaje de
elongación, el cual depende además de otros factores como son el nivel de
modificación de la estructura del metal y los porcentajes de Silicio y estroncio que
este contenga.
La modificación realizada al numero de horneos y a la temperatura es la que
tiene una gran influencia en todas las propiedades, la elongación se ve afectada
en menor proporción a las anteriores, pero en los tratamientos realizados son las
variables con mayor significancia en esta propiedad.
La interacción entre tiempo y temperatura solo nos afecta la dureza en menor
proporción comparadas con el cambio de una sola variable, el rin puede
permanecer mayor tiempo a una menor temperatura o inversamente sin afectar
sus propiedades internas.63
4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO.
Las pruebas realizadas sobre los rines pintados no presentaron falla al
exponerlas a cámara salina y al efecto de las sustancias químicas sobre la
superficie de recubrimiento de las muestras.
Se efectuó la prueba de adherencia realizando un corte en X, ya que los
espesores de las muestras estuvieron dentro del rango de 80 - 150 micras los
resultados obtenidos se consideraron satisfactorios ya que todas las muestras
presentaron adherencia del 100% y se observan en la siguiente tabla.
TABLA No.16 PRUEBAS DE ADHERENCIA
ESPESOR ESPESOR ADHERENCIA
MUESTRA (MICRAS) MUESTRA (MICRAS)
1.1 95.1 9.1 93.4 100%
1.2 95.3 9.2 93.6 100%
1.3 97.5 9.3 92.0 100%
1.4 90.5 9.4 92.8 100%
2.1 93.2 10.1 91.3 100%
2.2 95.3 10.2 81.4 100%
2.3 96.1 10.3 80.7 100%
2.4 80.4 10.4 75.6 100%
3.1 86.3 11.1 85.0 100%
3.2 87.5 11.2 88.0 100%
3.3 92.3 11.3 86.5 100%
3.4 87.5 11.4 85.9 100%
4.1 84.1 12.1 85.9 100%
4.2 88.6 12.2 86.5 100%
4.3 85.0 12.3 86.4 100%
4.4 88.0 12.4 86.7 100%
5.1 87.2 13.1 86.9 100%
5.2 86.9 13.2 85.9 100%
53 876 133 871 100%64
5.4 86.5 13.4 86.2 100%
6.1 87.4 14.1 86.3 100%
6.2 88.0 14.2 86.5 100%
6.3 86.9 14.3 87.0 100%
6.4 86.8 14.4 87.0 100%
7.1 85.6 15.1 86.9 100%
7.2 88.2 15.2 87.0 100%
7.3 87.6 15.3 86.5 100%
7.4 87.4 15.4 86.4 100%
8.1 87.2 16.1 86.0 100%
8.2 86.9 16.2 87.1 100%
8.3 86.5 16.3 87.0 100%
8.4 87.1 16.4 86.5 100%
Del análisis metalográfico se puede decir que las muestras tratadas con el menor
numero de horneos n = 1, presentan partes con silicio esferoidal , lo que indica
que no se logró la fase de equilibrio para el magnesio, además de presentar una
modificación pobre a la estructura, generando niveles de resistencia mecánica
bajos (Ver anexo No.9).
Cuando el tiempo de exposición de las muestras con tres horneos se mantuvo
dentro del rango establecido para el equilibrio del sistema Magnesio Silicio, lo que
conduce a una estructura metalografica aceptable como se observa en la
siguiente figura.65
Figura. No 16 Metalografía muestra con 3 Horneos; 300X. Tratada con una
solución HF al 0.5%
De las termografías obtenidas se observa que existe un desfase de 30°C grados
entre la temperatura del Setpoint y la de pieza en la mayoría del recorrido del
horno como se observa en los Gráficas No 2 y 3.
En el seguimiento de la temperatura en los hornos (Ver Anexo 10), se observó
que a valores mayores de 170°C (temperatura de pieza), el comportamiento
mecánico y la estructura metalografica se encuentra dentro de las condiciones a
evaluar, pero sin exponerse por un tiempo mayor de 30 minutos y con un mínimo
de horneos, este parámetro es básico en el tratamiento de retrabajos (producto
terminado con problemas de presentación en pintura el cual es de nuevo
pintado), ya que las piezas están previamente envejecidas varían sus propiedades
mecánicas al afectar la dureza y la elongación.66
Gráfico .2. REPORTE Termografía horno Laca67
Gráfico .3 Termografía horno Laca.68
Los hornos de pintura base y laca polvo poseen una eficiencia del 80% lo que
dificulta el control de la temperatura y tiempo de exposición de la pieza,
presentándose diferencias en algunos ensayos de pintura los cuales al ser
tratados por duplicado variaban su resultado. Otro factor es la variación en la
cantidad de pintura líquida aplicada al rin, sobre la cual no hay parámetros
establecidos, dependiendo solo de la experiencia del operario en la manipulación
de las boquillas.
Las pruebas de impacto arrojaron resultados satisfactorios al mayor número de
ellas pero se presentaron fisuras en los rines que solo se pasaron por un horneo,
como se observa en figura No 17.69
Figura. 17 Reporte prueba de impacto.70
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1. Después de realizar un análisis de las variables de proceso Temperatura,
Tiempo de residencia y numero de horneos; podemos concluir que el tratamiento
indicado para el rin XL7 se presenta al tratarse con tres horneos, a una
temperatura de Setpoint de 250°C y por un tiempo de 30 minutos, los cuales
generaron valores de resistencias mecánica y comportamiento de las pinturas
dentro de las especificaciones dadas, lo que nos indica que podemos trabajar a
una temperatura de horneo de pintura mayor a la que se está establecida.
El producto final posee las siguientes características:
- Dureza = 85-95 HB
- UTS = 296-314 MPa
- Ys = 248-268 MPa
- Elongación = 8.5%
- Impacto = pasa la prueba
2. A un mayor numero de horneos, la elongación se ve afectada, quedando por
fuera de los requerimientos de las ensambladoras, esto debe tenerse en cuenta en
el reproceso de rines por fallas en pintura, por tanto debe evitarse esta práctica o
controlar el nivel de incidencia sobre la pieza, por lo que se recomienda establecer
unos parámetros de control distintos para el producto que se obtiene en este
proceso.
3. Es necesario controlar el nivel de cubrimiento del cromo sobre la superficie de
la pieza y la cantidad de pintura aplicar para obtener uniformidad sobre la capa de
color depositada ya que se presentan exceso en algunas partes del rin.71
4. La evaluación metalografica genera los resultados inmediatos sobre el nivel de
tratamiento térmico de los rines, por lo cual es necesario mantener este análisis
como control sobre el proceso, ya que en diferentes referencias hay variación de
forma y tamaño, el efecto de la temperatura sobre la masa del rin puede perturbar
el nivel de envejecimiento y para ello se hace necesario realizar un estudio para
las diferentes referencias.
5. La evaluación de propiedades como: elongación, punto de cedencia y
resistencia última deben realizarse de forma integral, ya que una sola prueba no
indica el nivel de envejecimiento del rin, porque no están directamente
relacionadas y es necesario complementarse con pruebas de impacto y análisis
metalográfico.72
BIBLIOGRAFIA.
1. FOLLETOS: Reseña histórica de Madeal. Manizales Enero de 2001.
2. COCA PEDRO . MANUAL DEL ALUMINIO. , Segunda Edición Barcelona,
España. Editorial Reverté, S.A. versión en español. 1992.Capítulos 1 y 2 .
3. KING FRANK. EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES. Tercera edición.
México. Editorial Limusa./ Noriega. 1992. Capítulos 2 y 3.
4. LAWRENCE E. DOYLE, Carl A. Keyser y otros. MATERIALES Y
PROCESOS DE MANUFACTURAS PARA INGENIEROS. Tercera edición.
México. Hispanoamericana S.A. 1988. Capítulos 1 y 2 .
5. S. SHIVKUMAR , S. Ricci Jr. C Keller and D. Apelian. EFECT OF
SOLUTION TREATMENT PARAMETERS ON TENSILE PROPERTIES OF CAST
ALUMINIUM ALLOYS. En Journal Heat Treating. New York INC. Vol. 8 N° 1 .
1990. Pág. 1-25.
6. Don Grab, Pat Griffin, Al prieto. MEMO HAYES LEMMERZ. Segunda
edición. New York INC. DHT limitations to time reductions and cooling rate of
processing cold wheels. Junio 05 de 2000. Pág 56-64.
7. Wilmer Romero. ASPECTOS BASICOS DE LAS MODIFICACIONES DE
LAS ALEACIONES ALUMINIO – SILICIO. Primera edición. Montreal P.Q.
KBALLOYS, INC. Noviembre 1991. Pág. 20-29.73
8. Douglas C. Montgomery DISEÑO Y ANALISIS DE EXPERIMENTOS.
México Grupo Editorial Iberoamérica .1991. Capítulo 6.
9. Norma ASTM E18-NMX W057-77 prueba de dureza en metales.
10. Norma ASTM E8M-98 –01. Prueba de Tensión en metales
11. Norma ASTM E8- 80. Análisis metalográfico.
12. Norma ASTM B 108 – 01ª.Composición química de aleaciones en
aluminio.
13. Norma ASTM B117. Exposición de piezas a Cámara salina Análisis de
pinturas
14. .Norma ASTM- D3359. Adherencia .Análisis de pinturas.
15. Norma ASTM D1308. Efecto de sustancias químicas en el acabado de
superficies.
16. Norma SAE AJ175.Prueba impacto.74
ANEXOS.75
ANEXOS 1.PLAN DE CONTROL.76
ANEXO 2 SISTEMA DE APLICACIÓN DE LA PINTURA EN POLVO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Las partículas se cargan por fricción con la pistola no se requiere generador de
voltaje.
• Las partículas se cargan por si solas y no existe campo magnético.
• Facilidad de penetración en todos los rincones de la superficie.
• Minimiza bordes con espesores altos.
• Se puede depositar un alto espesor de película sin que exista rechazo.
• No se requieren pasadas adicionales.
• Alta eficiencia a la transferencia.
• Rata de flujo moderada para que el polvo tenga suficiente tiempo de residencia
en la pistola y reciba una óptima carga.
• Formulación propia para este sistema.
• Máximo aprovechamiento del espacio en el transportador, logrando mejor
eficiencia de producción.77
CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL EQUIPO TRIBO:
• La carga de las partículas depende de la fricción (movimiento y contacto con
las paredes interiores de la pistola), debido a esto es muy importante tener un
adecuado flujo de aire para obtener una carga del polvo apropiada.
• Las siguientes son las relaciones de presión adecuadas:
OBJETIVO RELACIÓN DE PRESION
TRANSPOTE/DIFUSOR
Penetración 1 / 2.5
Bajo espesor, Paneles planos 1 / 2
Aplicación estándar 1 / 2
Alto espesor 1 / 1.5
Retoque sobre la película cuadrada 1 / 1 – 1.5
• El polvo debe tener mínimo 1.5 microamperios a una relación de 2/3 Bares
(Transportador / difusor), para alcanzar la máxima eficiencia de aplicación.
DEFINICIÓN DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR:
• Lo más importante al seleccionar un equipo de aplicación es la determinación ó
definición de los puntos del objeto difíciles de recubrir.78
• Para realizar una correcta aplicación se debe determinar antes de la operación
los siguientes factores:
1. La mejor forma de colgar el objeto, buscando que el transportador sea
aprovechado al máximo.
2. Tipo de acabado y recubrimiento requerido para las piezas.
3. Puntos de penetración mas profundos y angostos.
4. Espesores requeridos de película
TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
• Cuando se requiere penetración del polvo en esquinas, bajo espesor de
película y uniformidad del mismo es muy importante la colocación de la pieza.
• Para lograr una adecuada penetración en las zonas difíciles se deben seguir
los siguientes pasos:
-Colocar las boquillas de penetración cerca al objeto de manera que las zonas
aledañas a las esquinas queden sin polvo, si no se hace la pintura no se deposita.
-La operación de recubrimiento se termina rociando polvo en las zonas
recubiertas, operando la pistola a una distancia mayor a la de la pieza.79
ANEXO 3. PRUEBA DE DUREZA.
10 Conecte el instrumento de impacto (tipo D) al puerto de entrada, siguiendo
la guía (punto rojo).
20
Encienda el equipo, oprimiendo la tecla “On”.
30
Oprima “menú” y visualice las opciones del mismo, indicando la forma de
40 operación del equipo.
Para entrar en cada opción, posesionarse con las flechas en el sitio
indicado. Oprimir “start”
1. Salida de valores: Indica si se desean almacenar o transmitir para
impresión.
2. Dirección de impacto: Sentido del análisis.
3. Valor medio: Promedio de medidas para obtener un dato.
4. Número orden medida: El número de medidas realizadas.
5. Conversión: Escala para el aluminio HB
6. Escala de pantalla: Valores L min.100 – L max. 900.
7. Valores límite: L min.800 – L max. 900.
50 8. Idioma
9. Fecha / Hora
60 10. Almacenar.
Finalizar con “menú” y luego “end”
70 Verificar control del funcionamiento del equipo de impacto con el yunque
de calibración; antes de
cada serie de ensayos.
80
Cargar el instrumento de impacto desplazando la parte móvil del mismo
90 hacia el mismo sitio de descarga del balín, colocándolo en forma recta y
soltar.
100
Colocarlo sobre el yunque manteniéndolo inmóvil y recto.
Disparar, se realiza oprimiendo la parte superior, escuchándose el sonido
de impacto.
Leer el valor L dado, compararlo con el valor reportado, L = 765 +/- 6,
D D
como parámetro de referencia.80
110 NOTAS:
120 • Valores altos, verificar la punta de prueba si esta dañada o yunque de
referencia con exceso de huellas.
• Valores bajos, instrumento de impacto sucio o engrasado.
130
Realizar el ensayo en la pieza de igual manera que los numerales 60 al
140 80.
NOTA: En piezas muy ligeras (0.05 – 2 Kg.) o espesor de 3 mm,
acoplarlas sobre una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento.
Leer el valor dado en la escala HB.
Oprimir “end” y apagar con “on”81
ANEXO 4. PRUEBA DE TENSIÓN (ESFUERZO A LA ROTURA)
10 Haga cortar el rin según planos Madeal: P-1903-1 y P-1903-2, teniendo en cuenta
la norma ASTM E8, para las dimensiones de la probeta.
(1)
20 Calibrador Vernier 1
Halle el valor del área transversal (S) de la zona de ruptura de la probeta, (ver
gráfico No. 1), midiendo el ancho (W) en mm y el espesor (t) en mm y obtenga el
valor del área:
30 S = W * T mm2 Calibrador Vernier 2
En la zona de ruptura ubique el centro de la misma y trace un punto (a); trace a
40 Máquina Universal de 3.1 – 3.2
partir de este un punto a cada lado a una distancia de 12.7 mm (b), (ver gráfico No.
Pruebas
2)
50 3.3 – 3.4
Máquina Universal de
Verifique que este desactivado el botón rojo de la emergencia y encienda la Pruebas
3.8 – 39
máquina, oprimiendo el botón negro (posición 1), ubicado al lado del botón de
emergencia. Tablero
60 3.4
Ubique la probeta en las mordazas girando las tuercas de amarre para el ajuste,
dejando a igual altura la probeta en ambos lados (dejando libre el área transversal)
Máquina Universal de
(ver gráfico No. 1)
70 Pruebas 3.7 –
3.12
• Si es necesario ajustar la altura de las mordazas (teniendo cuidado de no estar
encendida la tecla “test”), de lo contrario oprima para apagarla; oprima 2 veces
80 Tablero
la flecha arriba (▲) para subirlas o flecha abajo (▼) para bajarlas.82
3.6
90 Ajuste la probeta a las mordazas girando fuertemente las tuercas de amarre.
Tablero 3.8
100
En la unidad de control (tablero), oprima la tecla “menú” y elija la número “6”, para Tablero 3.9
110 acceder a la pantalla de gráfico de ensayo.
Tablero
Oprima las teclas F1, F2 y F3 para llevar a cero (0) los valores de fuerza,
extensión y auxiliar..
3.5
Verifique el encendido de la tecla “test” para realizar la prueba.
120 Pantalla
Oprima la flecha arriba (▲) para iniciar la prueba. 3.10
130
Esperar la ruptura de la probeta. (no olvide tener los elementos de seguridad y Tablero
140 mantener precaución).
150 • A medida que avanza la prueba el equipo genera un gráfico, cuyos ejes son el
eje Y que representa el valor de la fuerza en Newton y el eje X representa el 3.5
desplazamiento en mm.
Grafica
Oprima el botón (°O) que se encuentra ubicado entre las flechas.
Oprima la tecla F4 para imprimir los resultados y la grafica.
160 (3)
Oprima F1 para borrar los resultados.
170 Sobre el gráfico, ubicar el punto donde en el trazo de la gráfica haya un cambio de
pendiente (deje de ser recta).83
• Con ayuda de una regla halle el punto de coincidencia del eje X en el punto
donde empieza a cambiar la pendiente (Paso 130) y el eje Y con escala de
fuerza.
180 Con este valor calcular el punto de cedencia Ys así:
3.3 – 3.4
190 Ys = fuerza leída en Newton / S en mm2 (S obtenido en el paso 20).
Máquina Universal de 3.1
Con el valor máximo de la fuerza obtenida para el ensayo calcule la fuerza última a Pruebas
200 la tracción (UTS)
Máquina Universal de
UTS = fuerza leída en Newton / Área en milímetros cuadrados Pruebas
210 UTS = Fza / S
UTS = (N / mm2) Mpa
220
Desmonte los pedazos de la probeta de las mordazas, girando las tuercas de
amarre.
Apague la máquina oprimiendo el botón negro en posición “o”.
230
Para calcular el porcentaje de elongación, tome los dos tramos de la probeta que
desmontó y únalos, haciendo coincidir la cara de referencia.84
Mida el desplazamiento de las marcas realizadas en el punto 30.
Calcule el porcentaje de elongación así:
E = L1 – L0 / L0 * 100
Donde: L1 Longitud final luego de la ruptura en mm.
L0 Longitud inicial en mm.
Diligencie el formato “Control de Propiedades Mecánicas en el Rin” (FO 11 11 23)
(4)NOTA: Se debe desechar el ensayo y realizar de nuevo la prueba, si la muestra
presenta los siguientes problemas:
• La apariencia de la superficie final no es homogénea.
• Las dimensiones de la probeta no están dentro de la norma ASTM - E 8.
• Al realizar la prueba, las muestras se rompen por fuerza de la zona de
ruptura.
• Al revisar la fractura, existen poros y concentradores de esfuerzo (entalles).GRÁFICO No. 1 PROBETA PARA PRUEBA DE TENSIÓN
GRÁFICO No. 2 MEDIDA DEL CENTRO DE RUPTURA (5)
GRÁFICO No. 3 MAQUINA UNIVERSAL DE PRUEBASANEXO 5. ANÁLISIS METALOGRÁFICO.
10 Cortar la muestra utilizando refrigerante. Sierra Eléctrica. (1)
(2)
20 Marcador Metálico.
Marcar con la rastreabilidad de la colada y la fecha.
30 Pulidora Ecomet 6.
Pulir a 200 r: p.m., utilizando agua como refrigerante según
40 figura # 1.
50 Iniciar el pulido con lija # 320 hasta obtener una superficie plana.
60 Lavar la muestra con algodón y agua.
70 Seguir pasos 50, 60 y 70 con lija # 400 y #600 puliendo a 90°
del rayado anterior.
80 Colocar en el otro plato de la pulidora, el paño de nylón metcloth,
lubricando con aceite para pulido y esparcir una gota de
suspensión de diamante; no utilizar agua.
90
Hacer fuerte presión manual, girando la probeta en sentido
100 horario; contrario al sentido del plato; pulir a 200 r. p.m.
110 Pulir hasta obtener brillo de espejo y limpiarla con algodón yagua.
120 Colocar el paño metcloth en el plato utilizado inicialmente el cual Microscopio Olympus PMF
debe estar completamente limpio. 3- AD2.
Impregnar el paño con alumina en suspensión 0.05 micras,
utilizando pulidora a 200 r.p.m. y agua como refrigerante, gota a Secador de Cabello.
130
gota.
Microscopio OlympusPMF3-
140
Lavar la probeta y observarla en el microscopio a 100 AD2.
aumentos. No debe tener rayas.
150
160
170
Colocar algodón sobre vidrio y adicionarle HF 0.5%.
Presionar la probeta sobre el algodón durante 2 minutos.
Lavar, agregar unas gotas de alcohol etílico y secar.
Observar la probeta al microscopio a 100 y 500 aumentos.
180
Detectar comparando con “Ayudas Visuales para Análisis
Metalográfico” , la debida clasificación.:Presencia de inclusiones.
Modificación de la aleación.
Silicio globular.
Poros a simple vista por centímetro cuadrado.
Manchas.
Registrar la información en el formato “Análisis Metalográfico y
Micrografico” .
FIGURA No. 1ANEXO 6. PRUEBA DE ADHERENCIAANEXO 7. EFECTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SOBRE
SUPERFICIES PINTADAS
1. OBJETO.
Determinar el efecto de diferentes tipos de sustancias químicas sobre la superficie
de recubrimiento del rin: por inmersión y el cambio de color, textura y brillo en la
pintura.
2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA.
2.1 Tome el rin o la pieza pintada según el proceso normal de Madeal, que se va a
someter a la prueba.
2.2 Limpie la muestra con agua desmineralizada y séquela.
2.3 En el recipiente a emplear para la prueba (beaker), adicione la solución
química.
Según norma ASTM D 1308 se tienen las siguientes soluciones para pruebas de
pintura.
TIPO DE SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN
Solución Álcali:
0.1 N
• Hidróxido de Sodio (NAOH)
Solución Ácido:
• Ácido Sulfúrico (H SO ) 0.1 N
2 4
• Ácido Acético: Vinagre. (CH COOH) 3% Vol.
3
Solución detergente: Limpiadores ---
Aceites y grasas: Margarina, aceites
---
vegetales
Condimentos: Salsa de tomate. ---
Bebidas: Té, café, chocolate ---
Lubricantes:
S610W40
• Aceites solubles
Solventes orgánicos:
90 / 10 Vol.
• Solución Bencina de petróleo / Tolueno2.4 Sumerja la pieza en la solución de tal manera que cubra el 50% de la
superficie pintada a ensayar.
2.5 Retire la pieza luego de 24 horas de exposición y/o el tiempo establecido por la
norma especificada por el cliente.
2.6 Lavar con agua desmineralizada.
2.7 Observar el efecto de la exposición en un cambio de color, ampollamiento,
protuberancia, ablandamiento, pérdida de brillo y/o desprendimiento de la
pintura por pérdida de adherencia.
2.8 Diligencie el formato “Reporte Efecto de Sustancias Químicas en el
Acabado de Pintura” .ANEXO 8. INSTRUCTIVO PRUEBA DE CÁMARA SALINA
PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN:
10 Pesar 1 Kg de sal marina. Beaker de 1.000 ml
Balanza
20 Adicionar la sal a un galón que contenga 20 Litros de agua desmineralizada.
30 Agitar muy bien.
40 Medir la densidad de la solución, llenando una probeta de 250 ml. Con mucho cuidado Densímetro
introducir el densímetro hasta que flote e indique la densidad, ésta debe estar entre 1.030 y
1.040.
50 Medir el pH. Debe estar entre 6.8 y 7.2. pH-metro
60 Ajustar si es necesario con ácido clorhídrico o hidróxido de sodio 0.1 Normal. PipetaPREPARACIÓN DE LA MUESTRA:
10 Tome el rin o la pieza que se va a someter a prueba. Si es un rin retire tapacubos
e insertos
20
Lave con agua desmineralizada.
30
Los bordes o las partes que no se encuentren con recubrimientos, se pueden
proteger con cinta para enmascarar o realizar la prueba sin tener en cuenta éstas
40 zonas. Cinta adhesiva 3M 610
Haga un corte de acuerdo con la solicitud del cliente (una “x” o una “cuadrícula”) y
50 evalúe la adherencia, según “Elaboración Pruebas de Adherencia”
Ubique la pieza sobre la estructura de soporte, que el frente de la pieza quede
expuesto a la niebla. En caso de piezas pequeñas pueden ser colgadas con hilos
60 de nylon ó cualquier otro material resistente que no sea metálico, que soporte el
peso de la pieza.
70
Llenar el formato “Cámara Salina - control diario de parámetros”.
Dejar la pieza dentro de la cámara por el tiempo especificado haciendo las
inspecciones según lo solicite el cliente.CONTROL DE LA PRUEBA:
10 Verificar los niveles de los tanques torre humidificadora y solución salina. 20 y 32
20 Verificar el flujo de aire. 30 y 31
30 Abra las válvulas. 29 y 20
40
Si los niveles de agua están en el límite inferior, llene con agua desmineralizada el
tanque y permita que la torre humidificadora se llene hasta 3/4 de su capacidad.
50
Verifique que el nivel del agua siempre esté cubriendo la resistencia por completo.
60 32
Llene el tanque con la solución salina al 5%.
70 32 y 9
Abra la llave del tanque y verifique que existe goteo de la solución dentro del
80 depósito.
Coloque los colectores (embudo sobre probeta graduada) en la cámara, de tal
90
forma que quede uno lejos y otro cerca de la zona de aspersión.
Coloque la tapa de la cámara y en esta los termómetros para Tb (Termómetro
100 S
bulbo seco) y Tb (Termómetro bulbo húmedo).
H
Llene con agua desmineralizada el canal donde va colocada la tapa de la cámara
110 13
(sello hidráulico).
120 38
Seleccione la temperatura de control de la cámara con el selector. Debemantenerse entre 35° +/- 1.5°C.
Seleccione la temperatura de control del humidificador con el selector, ubíquelo uno
o dos grados por encima de la temperatura de control de la cámara (esto permite
130 operar con humedad relativa del 100%) 24
140 Oprima el contador de tiempo de control.
Seleccione el tiempo de duración de la prueba con el temporizador, de acuerdo con
150 las especificaciones y requerimientos del cliente. 14 y 26
160 Coloque el selector inferior en manual y los selectores en marcha. 17
170 Cierre el reductor de presión. 34 y 17
Abra totalmente la válvula de aire y luego abra lentamente el reductor de presión,
180 hasta conseguir una presión de 1.0 +/- 0.2 bar. 14 y 15
190 Coloque el selector inferior en “auto” y el selector superior en “marcha”. 27
Oprima el botón verde para iniciar la prueba.
200
Al realizar los controles diarios se debe tener en cuenta que se debe hacer cuando
estos estén fuera de parámetros:
- pH:
Si esta por debajo de 6.8 se debe adicionar hidróxido de sodio 0.1 N hasta ajustar
el valor a 7.0.
Si está por encima de 7.2 se debe adicionar ácido clorhídrico 0.1 N hasta ajustar elvalor a 7.
- Densidad:
Si está por debajo de 1.030 se debe agregar sal marina hasta que el valor quede
en 1.035.
210 Si se encuentra por encima de 1.040 se debe adicionar agua desmineralizada
hasta que el valor de la densidad sea 1.035
220 - Colectados:
Si no hay colectados o están por debajo del parámetro (24 a 48 ml), se debe
230
revisar la boquilla y observar que no se encuentre tapada.
240
Completar el ciclo de evaluación y retirar la pieza de la cámara.
250
Lavar la pieza con agua desmineralizada y/o agua corriente a temperatura
260 ambiente.
Secar con papel absorbente ó con aire limpio y seco.
Evaluar la pieza de acuerdo con la especificación del cliente.
Evaluar el ampollamiento, la corrosión y los cambios de aspecto (brillo, tono, etc...)
Llenar el formato “Reporte ensayo en cámara salina”.DIAGRAMA NUMERADO DE LA CAMARAANEXO 9 ANÁLISIS METALOGRÁFICO.
• METALOGRAFIA TRATADA CON 3 HORNEOS, 60 MIN. y T 170°C.
• METALOGRAFÍA TRATADA CON 1 HORNEO, 30 MIN. y T 170°C.• METALOGRAFIA TRATADA CON 1 HORNEOS, 90 MIN. y 200°C.
• METALOGRAFIA TRATADA CON 3 HORNEOS, 30 MIN y T 200°C.ANEXO 10 TERMOGRAFIAS.